109 I 
soumises à la réaction de l'acide azotique. 
Les onze échantillons de toiles soumises 
à mon examen , pour le service de h ma- 
rine, ont donc présenté tous une coloration 
franchement jaune serin uniforme qui n'ap- 
partient qu'au Chanvre, et nous ne pouvons 
douter qu'elles ne soient uniquement com- 
posées de cette matière textile. Un seul 
échantillon, le n° 6, a conservé une nuance 
jaune grisâtre qui paraît tenir à l'espèce 
même du Chanvre employé et à la nature du 
sol où il avait cru, car ce Chanvre a <io:;né 
au dynanomètre251 pour la chaîne et 239 
pour la trame. 
Après avoir rempli, sous ce rapport, les 
principales recommandations du ministère 
par la constatation de la qualité les toiles 
fournies à la marine, j'ai cru devoir entrer 
dans quelques nouveaux détails sur les re- 
cherches d'analyse dont ces matières pour- 
raient être l'objet. 
Un microscope de Stanhope pourrait 
servira reconnaître les filamentsde Chanvre 
de ceux de Lin, car les premiers sont arti- 
culés, cylindriques, cloisonnés et à fibrilles 
très rapprochées; les seconds sont lisses , 
arrondis et à cloisons très espacées et fi- 
brilles raies. Les fils dégagés de la toile 
doivent être détordus, macérés dans l'eau 
séchés à l'étuve et puis soumis à l'examen, 
qui demande un œil exercé. 
La réaction de l'acide sulfurique qui 
donne plus ou moins de matière gommeuse 
à poids égal de Chanvre ou de Lin, et qui 
produit une gelée noir-pourpré pour le 
Lin, et noir-bistré pour le Chanvre, pour- 
rail servir à déceler ces deux matières, bien 
qu'il taille une certaine habitude pour 
apprécier ces différentes nuances. L'acide 
chlorhydrique , ou muriatique, donne au 
Chanvre uneteititejaune et auLin une nuance 
rose, mais nul agent ne l'emporte eu sûreté 
sur l'acide nitrique , et on devra s'en tenir 
à son emploi , qui est aussi sûr que facile. 
C est peut-être en cédant ie son oxygène 
et oxydant une matière résinoï le propre 
au Chanvre et au Lin que cet acide agit ; 
mais comme il donne aux fibres ligneuses 
et filamenteuses des végétaux monocoty- 
lédons, et surtout aux fibres < l'A ave, de 
Phormium tenax et d'Abacaunebellenuance 
rose , et que les filaments de l'Abaca, du 
Chanvre «le Manille, produits par le Bana- 
nier textile , ont peu de force et sont à bas 
prix, et pourraient être confondus avec ceux 
du Lm, dans le service de la marine qui 
proscrit cette dernière matière , je propo- 
sai un procédé dont il va être parlé plus 
bas. 
Les onze échantillons des toiles de Chan- 
vre à éprouver ont été essayés , compara- 
tivement avec des échantillons de toile de 
Chanvre d'origine positive, venus de Paris 
ou fabriqués dans les campagnes aux envi- 
rons de Bochefort , et avec des morceaux 
de toile de Lin de Saintonge, de Berg et de 
Bretagne, et tous ces échantillons de même 
grandeur , placés dans des soucoupes de 
porcelaine , ont été arrosés jusqu'à immer- 
sion complète avec de l'acide azotique du 
commerce, mais incolore et marquant 34 
degrés. La toile de Chanvre passe vivement 
au jaune rouge, qui devient uniformément 
jaune, sans fausse nuance, tandis que le Lin 
devient brunâtre foncé et passe au chamois 
et devient rose vineux. Après six heures , 
le Chanvre est constamment jaune d'or et 
le Lin constamment rose vineux foncé. Ces 
caractères ont été fournis avec persistance 
110 
par les filaments comme par les toiles les 
plus diverses, et permettent de reconnaître 
même les filaur, tus tissés avec du Chanvre 
et du Lin mélangés, employés dans une 
même toile , sans qu'on puisse hésiter un 
seul instant. Ces caractères persistent pen- 
dant plus de quatre jours sans subir aucune 
variation. 
Quant aux matières textiles que l'acide 
azotique, étendu d'eau, pourrait faire con- 
fondre avec le Lin par une nuance chamois 
ou rose, elles preunent, per l'acide azotique 
concentré, une nuance, rouge de sang, fort 
vive. 
La force du Chanvre étant de 1C 1/3, 
celle .lu Lin n'est que de 41 3/4, d'après les 
expériences ne Labillardière, et il est donc 
important d'en bannir l'usage dans la fa- 
brication des toiles a voiles. Nous propo- 
sons donc avec confiance le procédé cité 
plus haut comme corollaire de celui indi- 
qué par M. le ministre, et qui consiste à 
employer de l'eau acidulée au dixième. 
Je devais constater les substances em- 
ployées au lessivage. J'ai fait macérer dans 
un vase clos, avec 60 grammes d'eau distil- 
lée (.osayée avant d'être versée dans le 
vase ) 40 grammes de toile. Après une ma- 
cération à froid , le liquide expérimenté 
avec divers réactifs ne s'est trouvé ni acide, 
ni alcalin, et n'a pas précipité par l'azotate 
d'argent. La même quantité de toile, sou- 
mise à l'ébullwion avec de l' eau distillée , 
n'a donné aucune réaction que l'on doive 
noter. 
Le blanchiment de ces toiles n'a pas eu 
lieu par l'acide sulfurique étendu qui noir- 
cit la fibre et qui précipite par la baryte , 
ni par le chlore et l'acide chlorhydrique 
qui précipitent par l'azotate d'argent , ni 
par l'acide nitrique étendu qui jaunit le 
tissu , ni par l'acide pyroligneux qui rend 
les fibres rigidules et sèches, etc. 
Les onze échantillons de toile ont donc 
été bien lessives, puis blanchis à l'air, et les 
pièces d'où on les a détachés se trouvent 
parfaitement remplir les conditions du 
cahier des charges. 
On s'est conloimé, pour obtenir le poids 
de l'encollage et le degré d'épuration des 
fils, à ce que prescrit le paragraphe 6 
de l'article 16 du cahier des charges. J'ai 
opéré sur un mètre de toile ; en voici les 
chiffres : 
POIDS POIBS PERTE 
A LA SORTIE OU 
PRIMITIF. DE L'ÉTUVE, ENCOLLAGE. 
N° 1. 1559 
563S'- 
,00 
545,60 
17,40 
Ibis. 1566 
540 
,00 
536,00 
470,60 
4,00 
2. 1543 
472 
,60 
2,00 
3. 1594 
442 
,80 
440,90 
1,90 
3 bis. 1619 
430 
,80 
429,80 
1,00 
4. 1571 
399 
,20 
398,20 
400,00 
1,00 
4 bis. 1541 
400 
,40 
0,40 
5. 1547 
368 
,40 
365,20 
3,20 
6. 1544 
329 
,70 
335,00 
4,70 
7. 1563 
264 
,80 
257,00 
7,80 
8. 1565 
252 
,80 
250,00 
2,80 
4474SL 
,50 
4428,30 
46,20 
L'encollage , lorsque les toiles ont été 
extraites de l'étuve légèrement chaudes et 
parfaitement sèches par une température 
de 50 degrés pendant deux heures , et de 
100 degrés pendant la troisième heure, a 
été enlevé par des lavages répétés à l'eau 
chaude. Il eût été facile d'évaporer toute 
l'eau employée et d'obtenir ainsi l'encol- 
lage lui-même, maisjemesuis astreint à la 
prescription du cahier des charges. L'eau 
lïî 
de lavage, d'un blanc laiteux, épaisse, trai 
tée par la teinture d'iode, a donné un pré- 
cipité vert excessivement abondant, préci- 
pité qui a passé rapidement au bleu indigo. 
C'est donc la preuve que le parement est 
fait avec de la fécule , et l'on sait que c'est 
celle de pomme de terre que certains fabri- 
cants emploient aujourd'hui d'une manière 
presque générale. 
Le comte de Perrochel a proposé un 
parement qui paraît très estimé des fabri- 
cants de Word. Il consiste à employer lé 
mucilage «je graine de Lin (192 grammes 
pour 3 litres d'eau bouillis pendant 10 
minutes ) , exprimé et recevant 436 gram- 
mes de farine de blé pour former une bouil- 
lie épaisse. (5 kilog. 50 de ce parement 
peuvent encoler 72 mètres de toile de 3 à 
400 fils de chaîne.) 
Les échantillons, ayant été rincés à l'eau 
froide, ont ensuive été misa sécher à l'étuve 
pendant 24 heures , temps nécessaire pour 
chasser toute l'humidité que les fibres 
avaient pu ab->orber, et l'étuve a été main- 
tenue de 80 à 100° ; malgré cela on observa 
des variations assez grandes dans les pesées 
relatives , qui semblent indiquer qu'il y a 
fixation d'une certaine quantité d'eau dans 
les filaments du Chanvre , et qu'il faudra 
arriver à une évaporation lente du liquide 
pour obtenir d'une manière assez précise le 
poids du mucilage employé à l'empesage 
des fils. 
Pour le lessivage , on a pris du mètre de 
toile, séparé de son parement par l'opéra- 
tion que je viens de décrire, un demi-mètre, 
qui a été traité par 134 grammes 60 centi- 
grammes de soude caustique dans une 
quantité suffisante d'eau et soumis à une 
ébullition de 12 heures. Les toiles expéri- 
mentées , retirées de la lessive, lavées à 
grande eau , ont été desséchées à l'étuve 
pendant 24 heures , et la température n'a 
ete portée à 100° que pendant 8 heures de 
jour. Ces toiles chaudes et parfaitement 
sèches ont été pesées et ont donné par de- 
mi-mètre les chiffres suivants; mais il est 
bon d'observer que cette épreuve a été 
poussée à son extrême limite : 
DIFFÉRENCE. 
PERTE 
POUR 0/8. 
N° 1 
1559 
272,80 
8,70 
3,189 
1 bis. 
1566 
268,00 
2,00 
0,746 
2. 
235,30 
1,00 
0,425 
3. 
1594 
220,45 
0,95 
0,431 
3 bis. 
1619 
214,90 
0,50 
0,232 
4. 
1571 
199,10 
0,50 
0,251 
4 bis. 
1541 
200,00 
0,20 
0,100 
5. 
182,60 
1,60 
0,876 
6. 
167,50 
2,35 
1,403 
7. 
128,50 
3,90 
3,035 
8. 
125,00 
1,40 
1,117 
Le paragraphe 7 du cahier des charges 
prescrit la pesée des fils de la trame et celle 
des fils de la chaîne du demi-mètre de toile, 
séparé de son encollage et lessivé comme 
il a été dit plus haut. Ce demi-mètre, effilé 
avec précaution , a donné des poids relatifs 
dont il a été soigneusement tenu compte. 
Le paragraphe 8 du cahier des charges 
ministériel recommandait d'examiner les 
éléments constitutifs de la couleur des toiles. 
Les fils étaient d'une nuance égale , natu- 
relle, et celle de la matière textile ellè-mê- 
me. Lavées à froid comme à chaud, ces 
toiles n'ont laissé échapper aucune matière 
eolorante appréciable , soluble dans l'eau 
pure, dans l'eau aiguisée ou dans l'ammo- 
niaque liquide. Comme rien ne portait à 
suspecter une nuance donnée par des oxy- 
